## Studi Pengaruh Arcing Terhadap Karakteristik Dielektrik Minyak Sawit

## Abdul Rajab
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Andalas e-mail: abdul_rajab@ft.unand.ac.id
Abstrak — Makalah ini membahas karakteristik dielektrik minyak sawit jenis RBDPO Olein pasca gangguan listrik  berupa arcing . Arcing dibangkitkan  menggunakan  elektroda  jarum-plat  melalui  penerapan  tegangan AC  50  Hz,  25  kVrms,  dalam  empat  macam  sampel  dengan  durasi  yang  bervariasi  dari  5,  10, 15  hingga  20 menit.  Karakteristik  dielektrik  berupa  tegangan  tembus,  faktor  disipasi  dan  konstanta  dielektrik  masing- masing sampel kemudian diuji. Sebagai pembanding, pengujian juga dilakukan terhadap minyak mineral dan minyak  silikon  dengan  dengan  kondisi  dan  perlakuan  yang  sama.  Hasil  observasi  menunjukkan  kehadiran partikel-partikel  hitam  menyerupai  arang  dalam  minyak,  yang  konsentrasinya  meningkat  dengan bertambahnya  durasi arcing .  Konsentrasi  paling  tinggi  ditemukan  dalam  minyak  sawit  dan  paling  sedikit dalam minyak silikon. Tegangan tembus minyak berkurang seiring dengan peningkatan konsentrasi partikel dalam  minyak.  Penurunan  tegangan  tembus  paling  besar  dialami  oleh  minyak  sawit,  sedangkan  tegangan tembus  minyak  silikon  nyaris  tidak  berubah.  Menariknya,  peningkatan  faktor  disipasi  terbesar  dialami  oleh minyak  mineral,  lalu  diikuti  oleh  minyak  silikon.  Sedangkan  konstanta  dielektrik  ketiga  minyak  tidak terpengaruh oleh kehadiran partikel hasil degradasi minyak.
Kata Kunci : Arcing, faktor disipasi, konstanta dielektrik, minyak sawit dan tegangan tembus
Abstract — This paper discusses the dielectric properties of palm oil due to the arcing. Arcing was generated by applying a 50 Hz AC voltage at 25 kV level on the needle-plane electrode pair immersed in four type of samples  which  are  different  in  arcing  application  durations  (5,  10,  15  and  20  minutes).  The  dielectric properties like breakdown voltage, dissipation factor and dielectric constant of each sample were then tested. The  test  on  mineral  oil  and  silicone  oils  were  also  conducted  under  the  same  condition  for  comparison. Observation  shows  the  presence  of  particles  assembling  carbon  in  the  tested  oils,  whose  concentration increased with the increase of arcing duration. The highest concentration was observed in palm oil, while the lowest one was in silicon oil. The breakdown voltage of the tested oils decreased with the increase of particle concentration, with the largest decrease was found in palm oil. Meanwhile, the breakdown voltage of silicon oil relatively unchanged. Dissipation factor of all tested oils was also found to increase with the increase of arcing  duration,  with  the  largest  and  the  lowest  changes  were  exhibited  by  mineral  oil  and  palm  oil, respectively. The dielectric constant of all tested oils remains constant during the period of arcing.
Keywords : Arcing, breakdown voltage, dissipation factor, dielectric constant, and palm oil

## 1. Pendahuluan
Penggunaan  minyak  sebagai  isolasi  dan sebagai  media  pendingin  dalam  transformator telah  berlangsung  sejak  abad  ke  19.  Penggunaan minyak isolasi ini terbukti membuat transformator menjadi  lebih  efesien  dibandingkan  dengan transformator  jenis  kering.  Jenis  minyak  yang paling  banyak  digunakan  adalah  minyak  mineral yang  diekstrak  dari  minyak  bumi  [1].  Namun demikian,  dengan  tingkat  dan  laju  biodegradasi yang rendah, minyak mineral dipandang menimbulkan  pencemaran  lingkungan  jika  terjadi kebocoran  serius  dan/atau  jika  minyak  dibuang [2].
Penggunaan  minyak  nabati  sebagai  minyak
isolasi  transformator  menjadi  topik  hangat  di kalangan  peneliti  dan  praktisi  dalam  tiga  dekade terakhir.  Alasan  utamanya  adalah  bahwa  minyak nabati  umumnya  mudah  terbiodegradasi,  tidak beracun  dan  punya  resiko  kebakaran  rendah karena  titik  bakarnya  yang  tinggi.  Disamping  itu, kekurangan sumber daya tidak perlu dikhawatirkan  karena  minyak  nabati  diperoleh dari  tumbuh  tumbuhan  sehingga  ketersediaannya bisa dipertahankan melalui penanaman [3, 4] . Secara umum material isolasi akan mengalami penuaan  seiring  dengan  berjalannya  waktu  pakai. Beberapa  faktor  dianggap  bisa  mempercepat proses  penuaan  tersebut,  diantaranya  gangguan termal ( thermal stress ), gangguan listrik ( electrical stress ), reaksi kimia ( chemical
reaction )  dan  gangguan  mekanis  ( mechanical stress ).  Gangguan  termal  timbul  dalam  bentuk panas. Gangguan listrik berupa peluahan sebagian, pemohonan  atau treeing (dalam  kasus  padat)  dan pada  tingkat  akut  berupa arcing .  Sedangkan gangguan mekanis berupa vibrasi yang dihasilkan dalam  inti  transformator  [5].  Semua  macam tekanan  di  atas  berpotensi  mengurai  struktur molekul  material  isolasi  yang  bisa  berujung  pada situasi  dimana  material  tidak  lagi  mampu mengemban fungsinya sebagai isolasi.
Sebagai  salah  satu  jenis  minyak  yang diusulkan  sebagai  minyak  isolasi  alternatif, evaluasi  karakteristik  dielektrik  minyak  sawit akibat  berbagai  jenis  gangguan  ( stresses )  penting untuk dilakukan. Makalah ini membahas pengaruh gangguan listrik berupa arcing terhadap karakteristik dielektrik minyak sawit dan perbandingannya  dengan  minyak  mineral  dan minyak silikon.

## 2. Metoda
Metode  penelitian  meliputi  penyiapan  sampel, perlakuan  ( treatment )  berupa  pemberian  tekanan listrik  ( arcing )  dan  pengujian-pengujian  yang
meliputi  tegangan  tembus,  faktor  disipasi  dan konstanta dielektrik.

## 2.1. Sampel
Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah minyak sawit jenis RBDPO olein. RBDPO merupakan  singkatan  dari Refined,  Bleached  and Deodorized  Palm  Oil .  Sedangkan  istilah  olein mengacu  pada  fraksi  cair  dari  RBDPO  yang dihasilkan dari proses fraksinasi.

## 2.2. Perlakuan dengan Arcing
Arcing dibangkitkan  dalam  sampel  setiap minyak  menggunakan  tegangan  AC  50  Hz,  25 kVrms  selama  5,  10,  15  dan  20  menit.  Untuk setiap  durasi  pemberian arcing ,  sampel  minyak sebanyak  sekitar  500  ml  ditempatkan  dalam sebuah  gelas  beaker  1000  ml  berisi  pasangan elektroda  dengan  konfigurasi  jarum-plat  berjarak 2  mm.  Rangkaian  skematik  pembangkitan arcing dalam  sampel  minyak  ditunjukkan  pada  Gambar 1.  Untuk  mendapatkan  efek arcing yang  lebih besar  digunakan  tiga  buah  elektroda  jarum  yang dipasang secara paralel, sebagaimana  ditunjukkan dalam Gambar 2.
Gambar  1.  Rangkaian  skematik  pembangkitan arcing dalam  sampel  minyak;  R 1 ,  R 2 dan  R 3 masing- masing bernilai 100, 470 dan 10 Ohm
(a) (b) Gambar 2. Pasangan elektroda untuk membangkitkan arcing ; (a)
Konfigurasi elektroda, (b) Pasangan elektroda dalam gelas beaker .

## 2.3. Pengujian Tegangan Tembus
Pengujian  tegangan  tembus  minyak  dilakukan dengan  mengacu  pada  standar  pengujian IEC-156
(1995),  dengan  modifikasi  pada  jarak  elektroda. Jarak  elektroda  1.05  mm  digunakan  sebagai pengganti  dari  jarak  standar  2,5  mm,  untuk mengantisipasi  kemungkinan  adanya  sampel dengan  tegangan  tembus  lebih  dari  kapasitas maksimum  alat,  60  kV . Penjelasan  tentang prosedur  pengujian  ini,  dengan  mengabaikan faktor temperatur, tersedia dalam [6].
6100 k  400V/50kV 2 2 0 V 1 0 0 0 p C Osilo skop Kom puter

## 2.4. Pengujian Faktor Disipasi dan Konstanta Dielektrik
Konstanta  dielektrik  dan  faktor  disipasi dielektrik  minyak  diuji  berdasarkan  standar pengujian  IEC-247  (2004).  Penjelasan  tentang peralatan  dan  prosedur  pengujian  ini  bisa ditemukan dalam [7].

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Tegangan Tembus
Pengukuran  tegangan  tembus  terhadap  setiap sampel  dilakukan  sebanyak  6  kali  dan  nilai  rata- rata ke enam hasil pengukuran ditunjukkan dalam Gambar 3.
Dari  Gambar  3  terlihat  bahwa  minyak  sawit dan  minyak  mineral  mengalami  perubahan tegangan  tembus  cukup  signifikan  akibat arcing .
Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran partikel- partikel pengotor hasil degradasi molekul minyak.
Konsentrasi pengotor meningkat dengan bertambahnya  durasi arcing .  Dalam  kondisi arcing hebat,  menjelang  tembus,  kehadirannya bisa diamati dengan kemunculan partikel berwarna hitam  menyerupai  arang.  Di  bawah  pengaruh medan  listrik  partikel  akan  mengalami  polarisasi dan disearahkan oleh medan sebagaimana ditunjukkan  dalam  Gambar  4  [8].  Dengan mengasumsikan  bahwa  partikel-partikel  kecil tersebut  berbentuk  bola  berjari-jari  r,  dan konstanta  dielektrik  partikel  (ε rf )  dianggap  lebih besar  dari  pada  konstanta  dielektrik  minyak  (ε r0 ), maka polarisasi oleh medan listrik akan menginduksikan  muatan  di  kedua  ujung  partikel berdasarkan  persamaan  (1).  Ujung  yang  lebih positif  akan  tertarik  ke  elektroda  berpolaritas negatif.  Ujung  lain  dari  partikel  akan  berfungsi sebagai perpanjangan elektroda dan akan menarik partikel lain.
±q = ±πr2(ε rf - ε ro )ε 0 E (1)
Gambar  3.  Tegangan  tembus  minyak  sawit, minyak  mineral  dan  minyak  silikon sebagai fungsi dari durasi arcing.
Gambar  4.  Partikel-partikel  mengalami  polarisasi oleh  medan  listrik  (polaritas  negatif), tertarik ke arah elektroda dan bertautan satu sama lain. Saat elektroda  berpolaritas  positif,  tanda (+)  dan  (-)  pada  partikel  bertukar tempat.
Suatu  gaya  akan  bekerja  pada  partikel  dan mengarahkannya  ke  daerah  yang  memiliki  medan listrik  maksimum  diantara  sela  elektroda.  Untuk sebuah  partikel  kecil berbentuk  bola  berjari-jari r, maka gaya yang dialaminya adalah:
F = r 3 ε o E grad E                                     (2)
Oleh  karena  partikel-pertikel  bergerak  dalam minyak, maka gaya gesek akan bekerja berlawanan  dengan  gaya  F  dan  dinyatakan  oleh persamaan (3).
F s = 6πrηv (3)
Dimana  F s adalah  gaya  gesek  partikel  dengan minyak (N), η adalah viskositas minyak (cSt), dan v adalah kecepatan partikel (m/s)
Seluruh  partikel  yang  terpengaruh  medan listrik  akan  tertarik  dan  terkonsentrasi  ke  daerah medan  listrik  tinggi  diantara  sela  elektroda. Partikel-partikel ini akan bertautan satu sama lain, dan  jika  konsentrasinya  cukup  tinggi  akan membentuk jembatan yang menghubungkan kedua elektroda.  Arus  listrik  akan  mengalir  melalui jembatan  ini  sehingga  terjadilah  tembus  listrik ( breakdown ).  Jika  konsentrasinya  rendah,  maka
Permukaan Elektroda Permukaan Elektroda
partikel akan menjadi perpanjangan dari elektroda dan  menghasilkan  peninggian  medan.  Peninggian medan  lokal  ini  bisa  menyebabkan  terjadinya peluahan  sebagian  (PD)  yang  bisa  berkembang menjadi tembus total.
Fakta  bahwa  tegangan  tembus  minyak  sawit mengalami  penurunan  paling  besar  akibat arcing dibanding  minyak  lain  menunjukkan  bahwa minyak  sawit  lebih  rentan  terhadap  penguraian akibat  tekanan  listrik  dibandingkan  dengan minyak mineral dan minyak silikon. Di pihak lain, minyak silikon menunjukkan kestabilan lebih baik terhadap  tekanan  listrik  yang  tercermin  dari tegangan  tembusnya  yang  nyaris  tak  terpengaruh oleh pemberian arcing sampai 20 menit.

## 3.2. Faktor Disipasi
Pengukuran  faktor  disipasi  dilakukan  pada beberapa  durasi arcing ,  dari  0  hingga  20  menit. Untuk  setiap  durasi,  pengukuran  faktor  disipasi dilakukan  sebanyak  2  kali  dan  nilai  rata-rata  ke dua  hasil  pengukuran  ditunjukkan  dalam  Gambar 5.
Gambar 5. Faktor disipasi minyak sawit, minyak mineral dan minyak silikon sebagai fungsi dari durasi arcing.
Gambar  5  menunjukkan  bahwa  ketiga  jenis minyak mengalami kenaikan faktor disipasi akibat pemberian arcing .  Hal  ini  bisa  dipahami  oleh karena arcing akan  menyebabkan  disosiasi molekul-molekul minyak, meningkatkan konsentrasi  pembawa  muatan  (elektron  atau  ion), menurunkan viskositas dan meningkatkan mobilitas pembawa muatan.
Peningkatan  konduktivitas  listrik  minyak akibat  penurunan  viskositasnya  bisa  dijelaskan melalui persamaan (4) [9].
𝜎 = 2𝑍 𝛼<𝑅>𝜂 (4)
Dimana 𝜎 adalah  konduktivitas  listrik,  z  adalah valensi  ionik,  umumnya  diset  bernilai  1, 𝛼 adalah konstanta bernilai 4π, <R> adalah ukuran molekul bermuatan dan 𝜂 adalah viskositas.
Jumlah  molekul  terurai  tentu  saja  sebanding dengan  energi  (W arc )  yang  diberikan  kepada molekul  minyak.  Dengan  demikian,  n  akan meningkat  dengan  kenaikan  durasi arcing ,  oleh karena  energi arcing sebanding  dengan  durasinya berdasarkan persamaan (5).
W arc = V arc I arc t (5)
Dimana  W arc adalah  energi arcing ,  V arc adalah tegangan arcing ,  I arc adalah  arus arcing ,  dan  t adalah durasi arcing .
Fakta eksperimental yang menunjukkan bahwa faktor  disipasi  minyak  sawit  lebih  rendah dibandingkan  dengan  minyak mineral  dan sebanding  dengan  minyak  silikon,  tampak  sedikit anomali, terutama jika diasumsikan bahwa minyak sawit  mengalami  tingkat  disosiasi  paling  tinggi dan  ditandai  dengan  penurunan  tegangan  tembus paling  besar.  Hasil  yang  terlihat  seperti  anomali ini bisa dijelaskan oleh keberadaan molekul air.
Pemberian arcing ,  meski  berenergi  tinggi namun  berlangsung  dalam  durasi  singkat,  tidak menyebabkan  pengurangan  kandungan  air  dalam minyak,  baik  minyak  sawit,  minyak  mineral maupun  minyak  silikon.  Dalam  minyak  sawit, dengan  tingkat  kepolaran  tinggi,  air  akan membentuk  ikatan  dengan  bagian  polar  dari molekul  minyak  sawit,  sehingga  membentuk semacam  perekat  diantara  dua  molekul  minyak sawit. Perekat yang terbentuk oleh molekul air ini akan  menghambat  pergerakan  pembawa  muatan dan  memperkecil  mobilitasnya  [10].  Sementara konduktivitas  listrik  merupakan  perkalian  dari konsentrasi  dengan  mobilitas  pembawa  muatan berdasarkan persamaan (6) [8, 11].
𝜎 = 𝑛𝑒(𝜇 + + 𝜇 − ) (6)
Dimana 𝜎 adalah  konduktivitas  listrik,  e  adalah muatan elektron,  adalah mobilitas ion ( subscript +  and  –  menunjukkan  ion  positif  dan ion  negatif) dan  n  adalah  jumlah  molekul  yang  terurai  per satuan volume.
Dengan  demikian  bisa  dipahami  bahwa  faktor disipasi  minyak  sawit  lebih  rendah  dibandingkan dengan minyak mineral. Minyak silikon juga akan
mengalami  hal  yang  sama  dengan  minyak  sawit meski  dalam  kadar  rendah  oleh  karena  tingkat kepolaran minyak silikon lebih rendah dibandingkan  dengan  minyak  sawit.  Peranan molekul air sebagai perekat antar dua molekul ini tidak  terjadi  dalam  minyak  mineral,  mengingat minyak mineral tergolong senyawa non-polar.

## 3.3. Konstanta Dielektrik
Pengujian  konstanta  dielektrik  dilakukan  pada beberapa  durasi arcing ,  dari  0  hingga  20  menit. Untuk  setiap  durasi,  pengujian  faktor  disipasi dilakukan  sebanyak  2  kali  dan  nilai  rata-rata  ke dua hasil pengujian ditunjukkan dalam Gambar 6.
Gambar  6  menunjukkan  bahwa  ketiga  jenis minyak  cenderung  tidak  mengalami  perubahan konstanta  dielektrik  akibat  pemberian arcing sampai  20  menit.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pemberian arcing hingga  20  menit  tidak  memicu reaksi  oksidasi  atau  hidrolisis,  sebagaimana  yang terjadi  pada  kasus  penuaan  termal,  sehingga  tidak menghasilkan  senyawa  baru  yang  polar.  Jika konstanta dielektrik merepresentasikan kemudahan  suatu  bahan  dielektrik  merespon aplikasi  medan  terhadapnya,  maka  konstanta dielektrik  akan  dipengaruhi  oleh  4  macam polarisasi:  elektronik,  ionik,  orientasi  dan  muatan ruang.  Polarisasi  elektronik  dan  ionik  ditentukan oleh  jenis  atom  yang  menyusun  suatu  senyawa, dan selama pemberian arcing hingga ke pengujian konstanta  dilektrik  tidak  terdapat  penambahan maupun  pengurangan  atom  ke  dalam  minyak, sehingga  efek  polarisasi  elektronik  dan  ionik  bisa diabaikan.  Polarisasi  muatan  ruang  juga  bisa diabaikan  dalam  kasus  pengujian  konstanta dielektrik. Pengujian konstanta dielektrik
(kapasitansi sel uji) menggunakan prinsip kesetimbangan  jembatan  schering.  Arus  yang mengalir  selama  pengujian  relatif  kecil  sehingga tidak  memungkinkan  terbentuknya  muatan  ruang. Dengan  demikian,  maka  faktor  satu-satunya  yang memungkinkan  perubahan  konstanta  dielektrik minyak  adalah  perubahan  kandungan  dipol  yang merupakan  efek  dari  ketidakseimbangan  struktur geometri  molekul.  Dengan  kata  lain,  perubahan konstanta  dielektrik  suatu  bahan  ditentukan  oleh perubahan kepolaran senyawa itu sendiri.
Hasil  eksperimen  yang  menunjukkan  bahwa minyak  sawit  memiliki  konstanta  dielektrik  lebih tinggi  dari  minyak  mineral  dan  minyak  silikon menunjukkan  bahwa  tingkat  kepolaran  minyak sawit  lebih  tinggi  dibanding  dengan  minyak mineral dan minyak silikon [12].
Gambar 6. Konstanta dielektrik minyak sawit, minyak mineral dan minyak silikon sebagai fungsi dari durasi arcing .

## 4. Kesimpulan
Arcing menyebabkan  penurunan  tegangan tembus  minyak  sawit  dan  minyak  mineral  akibat kehadiran zat-zat pengotor hasil degradasi minyak. Sedangkan tegangan tembus minyak silikon relatif tidak terpengaruh oleh arcing .
Faktor disipasi ketiga minyak cenderung naik dengan  bertambahnya  durasi arcing akibat degradasi molekul minyak. Faktor disipasi minyak sawit  dan  minyak  silikon  yang  lebih  rendah dibandingkan  dengan  minyak  mineral  diduga disebabkan  oleh  kandungan  air  keduanya  jauh lebih besar dari minyak mineral. Molekul air yang sangat  polar  membentuk  ikatan  dengan  bagian polar  dari  molekul  minyak  sawit  (juga  minyak silikon),  menghambat  mobilitas  pembawa  muatan sehingga  faktor  disipasi  keduanya  lebih  rendah dibandingkan dengan minyak mineral.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapkan  terima  kasih  ditujukan  kepada Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik
Universitas  Andalas,  yang  sudah  memberikan dukungan  dan  bantuan  finasial  sesuai  dengan kontrak  No.  088/UN.16.09.D/PL/2017,  sehingga penelitian ini dapat dilakukan.

## Daftar Pustaka
[1] C.  P.  McShane, Vegetable  Oil  Based
Dielectric Coolant , IEEE Industrial Magazine , 34-41 (2002).
[2] T.V. Oommen, Vegetable Oils for Liquid- Filled  Transformers ,  IEEE  Electrical Insulation Magazine, 18(1), 6-11 (2002).
[3] Daniel  Martin,  Nick  Lelekakis,  Wenyu
Guo and Yuriy Odarenko, Further Studies of a Vegetable-Oil-Filled Power
Transformer ,  IEEE  Electrical  Insulation Magazine, 27(5), 6-13 (2011).
[4] M.  Rafiq,  Y.  Z.  Lv  ,  Y.  Zhou, K.B. Maa, W.  Wang,  C.  R.  Li  and  Q.  Wang, Use  of Vegetable  Oils  as  Transformer  oils  –  a Review, Renewable and Sustainable
Energy Reviews, 52, 308-324 (2015).
[5] Y.  Wang  dan  J.  Pan, Voltage  and vibration fluctuations in power transformers ,  Proceedings  of  Acoustics
(2012).
[6] Abdul  Rajab, Perbandingan  Tegangan Tembus Minyak Sawit dan Minyak Isolasi
Jenis  Mineral  Pasca  Penuaan  Termal , Jurnal Teknika 19(2), 1-5 (2012).
[7] Abdul  Rajab, Perbandingan  konstanta
dielektrik  dan  permitivitas  relatif  minyak sawit  dengan  minyak  isolasi  mineral pasca  penuaan  termal", Jurnal  Nasional Teknik Elektro (2013).
[8] Khalifa  M.  dan  Anis  H.,  Insulating
Liquids,  207-234,  dalam  Abdel-Salam, M.,  Anis.  H.,  El-Morshedy,  A.  dan Radwan R. Eds, High-Voltage Engineering.  Theory  and  Practice, ed.  2, Marcel Dekker, Inc. (2000).
[9] Abedian, B. dan Baker K. N.,
Temperature  Effect  on  the  Electrical
Conductivity  of  Dielectric  Liquids ,  IEEE Transaction  on  Dielectrics  and  Electrical Insulation, 15 , 888-892 (2008).
[10] Borsi  H., Dielectric  Behavior  of  Silicone and  Ester  Fluids  for  Use  in  Distribution Transformers , Journal of IEEE
Transaction  on  Electrical  Insulation, 26 , 755-762 (1991).
[11] Umemura, T., Akiyama, K., Kawasaki, T. dan Kashiwazaki, T., Electrical Conduction in Synthetic Insulating
Liquid ”,  IEEE  Transaction  on  Electrical Insulation, EI-17 , 533-538 (1982).
[12] Abdul Rajab, Aminudin Sulaeman,
Sudaryatno  Sudirham  dan  Suwarno, A Comparison  of  Dielectric  Properties  of Palm  Oil  with  Mineral  and  Synthetic Types Insulating Liquid under Temperature  Variation, ITB  Journal  of Engineering Science, 43 , 189-206 (2011).

## Biodata Penulis
Abdul  Rajab ,  Menyelesaikan  pendidikan  S1 tahun 1996 di Universitas Hasanuddin,  S2 di ITB tahun  2001  dan  S3  di  Kyushu  Institute  of Technology,  Japan  tahun  2017.  Saat  ini  bekerja sebagai dosen Teknik Elektro Universitas Andalas, Padang.  Minat  penelitian  adalah  minyak  isolasi pada  peralatan  listrik  tegangan  tinggi,  monitoring dan diagnosis kondisi sistem isolasi.